## EVALUASI TEKNIK PENIMBANGAN HIDROSTATIK PADA PENGUKURAN DENSITAS PROPELAN PADAT KOMPOSIT (EVALUATION OF HYDROSTATIC WEIGHING TECHNIQUE IN COMPOSITE SOLID PROPELLANT DENSITY MEASUREMENT)
Luthfia Hajar Abdillah 1 , Afni Restasari, Kendra Hartaya, Ratna Rizky Puspitasari Pusat Teknologi Roket Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Jl. Raya Lapan No.2 Mekarsari, Rumpin, Bogor 16350, Jawa Barat
1 e-mail: lu_haab@yahoo.com
Diterima: 28 Desember 2017; Direvisi: 6 Februari 2018; Disetujui: 30 Mei 2018

## ABSTRACT
Density is one of important characteristics of solid composite propellant. It is used in simulation and  process  design  of  rocket  motor  to  get  desired  performance  of  the  rocket.  Density  measurement performed  so  far  using  hydrosatatic  weighing  techniques  that  involve  sample  weighing  in  water,  it possible to occur deviation of the measurement. The objective of this study was to find out propellant density deviation by hydrosatatic weighing techniques and found the suitable way to measure propellant density  by  hydrosatatic  weighing  techniques  that  could  obtain  the  appropriate  value  of  propellant density. Propellant samples were measured by two instruments called densitometer to find the deviation. From the research, it found that propellant density deviation was 2.08% to 5.58% with any time delay on water weighing reading of the sample.
Keywords: propellant density, deviation, hydrostatic weighing techniques

## ABSTRAK
Densitas menjadi salah satu data karakteristik propelan padat komposit yang penting. Data nilai densitas  propelan  ini  digunakan  dalam  proses  simulasi  dan  perancangan  motor  roket  untuk mendapatkan  performa  roket  yang  diinginkan.  Pengukuran  densitas  yang  dilakukan  selama  ini menggunakan teknik penimbangan hidrostatik yang melibatkan pengukuran berat sampel di dalam air, sehingga dimungkinkan terjadi penyimpangan hasil pengukuran. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya penyimpangan nilai densitas propelan yang terjadi dan mengetahui cara  pengukuran  yang  tepat  melalui  teknik  penimbangan  hidrostatik  sehingga  menghasilkan  nilai densitas  yang  lebih  sesuai.  Beberapa  sampel  propelan  diukur  densitasnya  menggunakan  dua instrumen densitometer untuk melihat adanya penyimpangan hasil pengukuran. Dari hasil penelitian diperoleh  bahwa  penyimpangan  nilai  densitas  propelan  yang  terjadi  berkisar  antara  2,08%  hingga 5,58% dengan adanya delay pembacaan berat sampel di air.
Kata kunci: densitas propelan, penyimpangan, teknik penimbangan hidrostatik

## 1 PENDAHULUAN
Bahan bakar roket padat biasanya menggunakan propelan padat komposit, disamping  ada  juga  yang  menggunakan propelan double  base .  Propelan  yang dibahas  di  dalam  makalah  ini  terbatas pada  propelan  padat  komposit  skala K- Round .
Propelan skala K-Round merupakan  propelan  dengan  dimensi diameter  dalam,  diameter  luar    dan panjang  berturut-turut sebesar  26 mm, 59  mm    dan    200  mm  (Abdillah  et  al, 2014). Penelitian propelan skala K-Round ini  sebagai  referensi  untuk  pembuatan propelan  dengan  ukuran  diameter  yang lebih besar berdasarkan hasil pengujian karakteristiknya.
Data  properti  atau  karakteristik propelan  merupakan  data  yang  penting di dalam proses simulasi dan perancangan motor roket, untuk mendapatkan  performa  roket  yang diinginkan.  Salah  satunya  adalah  data densitas propelan (Platzek, 1975). Propelan padat dengan solid loading yang tinggi  (86-89%)  memiliki range densitas antara 1,75 – 1,8 g/ml. Performa overall dari motor roket ditentukan oleh density impulse (Isp  x  densitas)  daripada  Isp (Varghese  et  al,  2017).  Dengan  adanya kesalahan pengukuran densitas propelan  akan  menyebabkan  kesalahan perhitungan performa overall dari motor roket  yang  dapat  dicapai.  Densitas  juga dapat digunakan sebagai indikasi porositas propelan atau teknik
pemrosesan yang kurang bagus (Ramnarace, 2015).
Teknik  pengukuran  densitas  yang tradisional  adalah  menggunakan  teknik penimbangan  hidrostatik,  yaitu  teknik yang  menggunakan  penimbangan  berat sampel  di  udara  maupun  di  air  (air sebagai media liquid nya).
Bagaimanapun,  tidak  semua  material sesuai untuk penentuan densitas dengan metode  ini.  Banyak  material  yang  tidak
cocok  jika  penentuan  densitasnya dengan  cara  dicelupkan  ke  air.  Banyak logam  dan  alloy  dapat  bereaksi  dengan air.  Demikian  pula  sampel  material porous (berpori),  sampel solid kecil, bubuk dan partikulat tidak cocok dengan teknik pencelupan ke dalam media liquid . Sampel-sampel  tersebut  membutuhkan teknik  pengukuran  yang  berbeda  untuk menentukan densitasnya (Davidson et al, 2010).
Material porous (berpori),  dapat didefinisikan  dua  macam  densitas  yang berbeda yaitu apparent density dan true density . Apparent  density didefinisikan sebagai massa material per unit volume eksternal,  yang  mana  semua  pori  yang terdapat  di  dalam  massa  material termasuk  di  dalamnya. True  density didefinisikan sebagai massa material per unit  volume real ,  yang  secara  prinsip merupakan  volume  material  tanpa adanya  pori  sama  sekali,  walaupun dalam prakteknya sebagian besar metode tidak memperhitungkan pori-pori tertutup  maupun  pori  yang  sangat sempit (Keulen, 1973).
Propelan  dapat  dikategorikan  ke dalam material padat berpori, komponen utamanya  adalah  AP  yang  merupakan senyawa  oksidator  kuat  berupa  partikel (kristal)  padat  berwarna  putih.  AP memiliki  sifat  larut  di  dalam  air  dan metanol, larut sebagian di dalam aseton, etanol, propanol, dan tidak larut di dalam kloroform,  diklorometan,  dietil  eter,  etil asetat, hexan, toluen, xylen ( http://www.sciencemadness.org/smwiki/inde
x.php/Ammonium_perchlorate) .
AP  termasuk  dalam  senyawa  yang bersifat  polar.  Senyawa  polar  dapat melarut  di  dalam  senyawa  polar  pula, misal  air  dan  etanol  (Kurtus,  2016). Kelarutan AP di dalam air adalah 17,9 g
/ 100 g larutan pada 20 o C dan semakin bertambah  seiring  dengan  adanya kenaikan suhu (Ayerst et al, 1966).
Perhitungan  nilai  densitas  bahan liquid maupun  bahan solid mengikuti persamaan  (1-1)  dan  (1-2)  berturut- turut: (Instruction Manual AD-1653).
d V C + - = 0 r (1-1)
ρ 0 merupakan  densitas liquid (g/cm 3 ), V sebagai  volume float yang besarnya adalah 10,01 cm 3 , sementara d adalah  densitas  udara  dengan  nilai sebesar  0,001  g/cm 3 (25 o C),  dan C adalah berat float di dalam liquid (g).
Untuk  perhitungan  densitas solid menggunakan persamaan (1-2) :
0 r r x B A A - = (1-2)
Dimana ρ merupakan densitas solid (g/cm 3 ), A adalah berat sampel di udara (g) dan B adalah berat sampel di air (g) Cara pengukuran
densitas propelan  di  Lapan  sering  diasumsikan sama dengan cara pengukuran densitas bahan solid standar  (tak  berpori),  yaitu dengan  teknik  penimbangan  hidrostatik yang  menggunakan  media liquid berupa air,  sedangkan  propelan  merupakan bahan solid berpori  yang  salah  satu komponennya yaitu ammonium perklorat  (AP)  bersifat  larut  dalam  air. Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan penyimpangan pengukuran nilai densitas  propelan.  Dengan  demikian tujuan  dari  makalah  ini  adalah  untuk mengetahui  besarnya  penyimpangan nilai  densitas  propelan  yang  terjadi  dan mengetahui cara pengukuran yang tepat melalui  teknik  penimbangan  hidrostatik sehingga  menghasilkan  nilai  densitas yang lebih sesuai.

## 2 METODOLOGI
Instrumen  yang  digunakan  untuk penentuan densitas menggunakan
teknik  penimbangan  hidrostatik  disebut densitometer,  yang  secara  umum  dapat digunakan  untuk  mengukur  densitas dari  material solid maupun liquid . Metode  pengukuran  densitas  material solid biasanya untuk pengukuran material-material solid standar  (tak berpori) seperti balok/plat logam. Untuk material liquid biasanya  digunakan untuk  pengukuran liquid - liquid standar yang  sangat  encer.  (Instruction  Manual AD-1653).
Penelitian dilakukan
di Laboratorium  Komposisi  Dasar,  Pusat Teknologi  Roket,  LAPAN.  Propelan  yang akan  diukur  densitasnya  berasal  dari beberapa macam batch proses. Beberapa sampel  diambil  dari  masing-masing propelan  dan  diukur  nilai  densitasnya selanjutnya  dirata-rata.  Pengukuran densitas  menggunakan  dua  macam densitometer  sebagaimana  ditampilkan pada  Gambar  2-1  (a)  dan  2-1(b).  Pada instrumen 1, hasil pengukuran densitas dilakukan  otomatis  oleh  instrumen, sehingga  angka  yang  muncul  pada display adalah nilai densitas bahan yang diukur.  Pada  instrumen  1  ini  terdapat pilihan  menu  jenis  bahan  yang  akan diukur  antara  lain,  bahan solid ,  bahan liquid ,  dan  bahan porous solid .  Untuk propelan  dipilih  menu  jenis  bahan “ porous solid ”. Oleh karena itu instrumen 1 dijadikan sebagai acuan nilai densitas propelan yang diukur. Pada instrumen 2 tidak terdapat pilihan menu jenis bahan, sehingga  untuk  pengukuran  densitas propelan diasumsikan sama dengan cara pengukuran bahan solid standar lainnya.
Disamping itu hasil pengukuran densitas dari  instrumen  2  ini  dihitung  terlebih dahulu  secara  manual  (tidak  langsung muncul pada display ).
Pengukuran  dengan  instrumen  2 ini  dilakukan  dalam  dua  macam  cara yaitu  dengan  dan  tanpa  adanya delay pembacaan berat sampel di air.
(a)

## (b)
Gambar 2-1: Densitometer, (a) Precisa 180-A (Instrumen 1); (b) AND HR-200 (Instrumen 2)
Pengukuran  nilai  densitas  pada pada  kedua  instrumen  dilakukan  pada 30  sampel  dari  masing-masing  jenis propelan  yang  selanjutnya  diambil  nilai rata-ratanya.

## 3    HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran densitas dengan teknik penimbangan hidrostatik
sebenarnya tidak cocok untuk
objek/material  berpori  karena  akan menyerap air dan membuat penimbangan di air menjadi tidak stabil, serta  tidak  cocok  juga  untuk  material solid yang  berukuran  sangat  kecil dikarenakan  keterbatasan  akurasi  pada penentuan  berat  di  air  (Davidson  et  al, 2010).
Propelan  bisa  dikategorikan  ke dalam  material  berpori.  Penentuan densitas  untuk  material  berpori  adalah dengan menggunakan metode penimbangan  di  dalam  gas inert karena teknik ini tidak memerlukan penimbangan berat di dalam air. Teknik berdasarkan gas inert ini dapat digunakan  untuk  menentukan  densitas dari massa standar tanpa mempengaruhi permukaan  timbangan  dan  kehilangan sejarah nilai kalibrasinya (Davidson et al, 2010).  Tetapi  karena  keterbatasan instrumentasi  yang  dimiliki,  maka pengukuran densitas propelan berusaha didekati  dengan  teknik  penimbangan hidrostatik dengan memperkecil peluang penyimpangan.
Densitas  propelan  yang  diukur pada  penelitian  ini  dapat  dikategorikan sebagai apparent  density yaitu  densitas per unit volume eksternal (Keulen, 1973). Untuk  menentukan true  density dari propelan akan lebih rumit karena harus memperhitungkan volume pori di dalamnya  untuk  mendapatkan real volume  dari  sampel,  sementara  AP sebagai  komponen  utama  propelan memiliki sifat larut ke dalam air sehingga real volume sampel tidak bisa didapatkan karena volume sampel akan selalu berkurang akibat adanya partikel AP yang terlarut dalam air. Oleh karena itu densitas propelan yang bisa diukur/didekati adalah apparent density nya.
Pengukuran densitas propelan yang dilakukan menggunakan air sebagai media liquid nya. Penggunaan air ini memiliki kelemahan dapat melarutkan  AP  di  dalam  propelan  yang menyebabkan  adanya  penyimpangan nilai  densitas.  Oleh  karena  itu  perlu dicari cara yang tepat untuk mendapatkan  nilai  densitas  yang  benar meskipun  menggunakan  air  sebagai media liquid nya.
Untuk mendapatkan  nilai densitas sampel, pada kedua instrumen dilakukan  pengukuran  berat  sampel  di udara  dan  pengukuran  berat  sampel  di air.  Pada  instrumen  1  terdapat  pilihan menu  “ porous solid ”  yang  mana  hal  ini dapat  dianggap  sesuai  dengan  sampel propelan yang merupakan bahan porous solid ,  sehingga  hasil  pengukuran  dari instrumen 1 ini dijadikan sebagai acuan.
Pada instrumen
1, hasil
pengukuran  berat  sampel  di  air  akan langsung muncul nilainya ketika tombol menu porous solid ditekan,  sedangkan pada  instrumen  2  berat  sampel  di  air yang muncul di dalam display berubah- ubah  dan  cenderung  menurun.  Jika berat  sampel  di  air  yang  muncul  pada display tidak  langsung  dibaca  dan menunggu  hingga  berat  sampel  relatif stabil,  ini  disebut  dengan  adanya delay waktu pembacaan.
Untuk  mengetahui  apakah delay pembacaan tersebut menyebabkan penyimpangan  nilai  densitas,  maka dilakukan  penelitian  lanjutan  sebagai bahan pembanding. Dilakukan pengukuran kembali menggunakan
kedua instrumen tersebut pada beberapa sampel  dari batch proses  propelan  yang lain.  Langkah  pengukuran  dengan instrumen1  dilakukan  seperti  biasa, sedangkan pengukuran dengan instrumen  2  dilakukan  tanpa  adanya delay waktu  pembacaan  nilai  berat sampel  di  air,  artinya  pembacaan  nilai berat  sampel  di  air  langsung  dilakukan sesaat  setelah  sampel  dimasukkan  ke dalam lower pan pada instrumen 2 tanpa menunggu nilai yang ditampilkan dalam display menjadi stabil terlebih dahulu.
Propelan no.1
sampai no.8
menggunakan  komposisi  bahan  dan
treatment yang  masing-masing  berbeda,
sedangkan no.9 sampai no.15 menggunakan  komposisi  bahan  yang sama  tetapi  dengan treatment yang berbeda.
Pada  persamaan  (3-1)  ditampilkan nilai  densitas  teoritis  propelan  yang dihitung  dari  massa  dan  densitas masing-masing  bahan  penyusunnya atau  bisa  disebut  sebagai  nilai true density (Toft, 2002)
å å = N i i N i teo m m r r (3-1)
Nilai  densitas  hasil  pengukuran ( actual density ) atau bisa disebut dengan apparent  density mengikuti  persamaan (2-1)  dan  (2-2)  untuk  Inst-2,  sedangkan nilai actual  density untuk  Inst-1  dapat langsung dilihat pada display instrumen. Hasil  perhitungan  teoritis  dan pengukuran  nilai  densitas  dengan  dan tanpa  adanya delay waktu  pembacaan ditampilkan pada Tabel 3-1 dan Tabel 3- 2 secara berturut-turut.
Untuk  nilai  densitas  teoritis  pada no.1  sampai  no.8  memiliki  nilai  yang berbeda-beda karena diberlakukan komposisi  yang  berbeda,  perbedaan komposisi  ini  berpengaruh  pada  nilai densitas  berdasarkan  persamaan  (3-1). Perbedaan  nilai  densitas  berdasarkan perbedaan  komposisi  bukan  menjadi pokok  bahasan  di  dalam  makalah  ini. Dalam makalah ini hanya akan dibahas perbedaan  nilai  densitas  akibat  dari treatment pada  proses  pengukuran densitasnya,  bukan treatment pada proses pembuatannya.
Tabel 3-1:  HASIL PENGUKURAN NILAI DENSITAS PROPELAN DENGAN ADANYA DELAY WAKTU

## PEMBACAAN PADA INST-2
Densitas Propelan (g/ml) Propelan 1 2 3 4 5 6 7 8 Teoritis 1.6939  1.6980  1.6803  1.6717  1.6717  1.6898  1.6939  1.6980 Inst-1 1.6702  1.6603  1.5619  1.675 1.5565  1.6797  1.6915  1.6704 Inst-2 1.6059  1.6148  1.6035  1.6211  1.4679  1.6447  1.6409  1.6313 Selisih (%) 3.85 2.74 -2.66 3.19 5.58 2.08 2.99 2.34 sumber : laporan tahun 2013

## Tabel 3-2:  HASIL PENGUKURAN NILAI DENSITAS TANPA ADANYA DELAY WAKTU PEMBACAAN
PADA INST-2
Rata-Rata Nilai Densitas (g/ml) Propelan 9 10 11 12 13 14 15 Teoritis 1.6793  1.6793  1.6793  1.6793  1.6793  1.6793  1.6793 Inst-1 1.3799  1.4121  1.4121  1.4242  1.4440  1.4308  1.4599 Inst-2 1.3656  1.4051  1.4140  1.4216  1.4406  1.4208  1.4541 Selisih (%) 1.03 0.49 -0.13 0.18 0.24 0.70 0.40 Propelan no.9 sampai no.15
diproses  menggunakan  komposisi  yang sama  sehingga  nilai  densitas  teoritisnya memiliki  nilai  yang  sama  pula.  Nilai densitas  teoritis  baik  pada  Tabel  3-1 maupun  Tabel  3-2  relatif  lebih  tinggi daripada actual density yang terukur dari Inst-1  maupun  Inst-2,  hal  ini  karena sampel  yang  diukur  sangat porous (memiliki  banyak  pori)  sehingga actual density- nya  jauh  lebih  kecil  dari  nilai yang seharusnya.
Dari Tabel 3-1 dapat dilihat bahwa hasil  pengukuran  densitas  dari  Inst-1 dan  Inst-2  memiliki  selisih  nilai  yang relatif  besar  yaitu  antara  2,08%  hingga 5,58%.  Sementara  dari  Tabel  3-2  dapat dilihat bahwa tanpa adanya delay waktu pembacaan  berat  sampel  di  air,  nilai densitas  propelan  yang  terukur  dari kedua  instrumen  tersebut  relatif  sama dan  tidak  jauh  berbeda  dengan  selisih
hasil  pengukuran  antara  instrumen  1 dan  instrumen  2  sebesar  0,13%  hingga 1,03%.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  adanya delay waktu  pembacaan nilai densitas dapat mempengaruhi hasil pengukuran nilai densitas propelan. Hal ini  tentunya  akan  membuat  kesalahan data  karakteristik  propelan  yang  akan digunakan  dalam  proses  perancangan maupun simulasi performa motor roket. Penyimpangan  densitas  propelan  hasil pengukuran  instrumen  2  terhadap  nilai densitas hasil pengukuran dari instrumen  1  dengan  maupun  tanpa adanya delay waktu  pembacaan  dapat dilihat pada Gambar 3-1 (a) dan (b).
Dengan  adanya delay waktu pembacaan, nilai densitas dari pengukuran  instrumen  2  cenderung lebih  kecil  dari  hasil  pengukuran instrumen  1  seperti  terlihat  pada Gambar  3-1  (a).  Hal  ini  dikarenakan
melarutnya  sebagian  partikel  AP  di dalam media liquid (air), maka nilai berat sampel  di  air  yang  tercatat  sudah  tidak mewakili  berat  sampel  di  air  yang sebenarnya  sehingga  perhitungan  nilai densitas  berdasarkan  persamaan  (1-2) pun akan berbeda. Selain itu juga dapat mempengaruhi  nilai  densitas liquid berdasarkan  persamaan  (1-1),  karena media  air  yang  digunakan  untuk pengukuran  densitas  akan  mengalami pergeseran  nilai  densitas liquid akibat dari terakumulasinya zat terlarut (AP) di dalam air.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Inst-1 Inst-2 Propelan ke- Inst -1 (g/ m l) 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Inst -2 (g/ m l) (a) 9 10 11 12 13 14 15 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Inst-1 Inst-2 Propelan ke- Inst -1 (g/ m l) 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Inst -2 (g/ m l)

## (b)
Gambar  3-1:  Penyimpangan  Densitas  Inst-2 terhadap  Inst-1,  (a)  dengan adanya delay ; (b) tanpa adanya delay
Seperti  yang  diketahui  bahwa  AP bersifat  larut  dalam  air  dengan  nilai
kelarutan sebesar 17,9 g / 100 g larutan pada  suhu  20 o C  dan  nilai  kelarutan  ini akan  semakin  besar  seiring  dengan kenaikan  suhu  (Ayerst  et  al,  1966). Sementara  pengukuran  dilakukan  pada suhu  kamar  (sekitar  30 o C)  dan  media liquid yang digunakan dalam pengukuran  sebanyak  300  ml,  maka kemungkinan  partikel  AP  di  dalam propelan untuk ikut terlarut di dalam air akan  semakin  besar.  Selain  itu  ukuran partikel  AP  yang  terkecil  di  dalam propelan  adalah  sekitar  50  µm.  Dengan ukuran yang kecil ini partikel AP sangat mudah  untuk  melarut  di  dalam  air karena  semakin  kecil  ukuran  partikel dapat  meningkatkan  laju  kelarutan (Smith, 2015).
Sementara  tanpa  adanya delay waktu  pembacaan,  nilai  densitas  dari pengukuran  instrumen  2  relatif  sama dengan  hasil  pengukuran  instrumen  1 seperti terlihat pada Gambar 3-1(b). Hal ini  berarti  tanpa  adanya delay waktu pembacaan,  maka  volume  sampel  yang terukur  adalah  volume  eksternal  yang benar karena hampir tidak ada kesempatan partikel AP untuk melarut di dalam air (kesempatannya sangat kecil). Dengan  demikian  untuk  mendapatkan nilai  densitas  propelan  yang  sesuai menggunakan teknik penimbangan hidrostatik  masih  dapat  dilakukan dengan catatan bahwa tidak diperbolehkan  adanya delay waktu pembacaan  berat  sampel  di  air  pada pengukuran menggunakan instrumen 2.
Adanya delay waktu  pembacaan nilai  berat  sampel  di  media liquid ini masih  dapat  ditolerir  jika  media liquid yang  digunakan  bukan  air,  misalnya menggunakan  benzene  (Varghese  et  al, 2017),  zinc  klorida  (Ramnarace,  2015), ataupun liquid lain  yang  tidak  dapat melarutkan  komponen-komponen  di dalam  propelan  terutama  AP,  misal seperti  kloroform,  diklorometan,  dietil
eter,  etil  asetat,  hexan,  toluene,  xylen (http://www.sciencemadness.org/smwik i/index.php  /Ammonium_perchlorate), tetapi penggunaan media liquid tersebut membutuhkan cost yang  lebih  besar daripada penggunaan air.

## 4 KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat  diambil kesimpulan bahwa terjadi penyimpangan nilai  densitas  propelan  antara  2,08% hingga  5,58%  dengan  adanya delay pembacaan  berat  sampel  di  air.  Cara pengukuran yang benar untuk mendapatkan  nilai  densitas  propelan yang sesuai melalui teknik penimbangan hidrostatik  adalah  dengan  meniadakan delay pembacaan berat sampel di air.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada  Tim  formulasi  dan  komposisi Pustekroket, LAPAN yang telah membantu jalannya proses penelitian ini, juga kepada segenap Tim Redaksi Jurnal Teknologi  Dirgantara  atas  saran  dan masukan  untuk  dapat  terselesaikannya makalah ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdillah,  L.H  dan  Ardianingsih,  R.,  (2014).
Peninjauan  Homogenitas  Propelan  Skala K-Round Berdasarkan Varians Nilai Kalor ,
Jurnal Teknologi Dirgantara Vol. 12  No.
1, 11-18.
Ayerst, R.P and Phillips, M.I., (1966). Solubility and  Refractive  Index  of  Ammonium Perchlorate in Water . Journal of Chemical and  Engineering  Data  Vol.11  no.4,  494- 496.
Davidson,  S  and  Perkin,  M.,  (2010). An
Investigation  of  Density  Determination
Methods  for  Porous  Materials,  Small Samples  and  Particulates .  IMEKO  TC3, TC5  and  TC22  Conferences  Metrology  in Modern Context, 69-72.
http://www.sciencemadness.org/smwiki/index.php/Am monium_perchlorate .  diunduh:  25  oktober 2017.
Instruction Manual AD-1653. Keulen,  J.V.,  (1973). Density  of  Porous  Solid. Materiaux  et  Constructions  Vol.  6  N.33, 181-183.
Kurtus,  R.,  (2016). Polar  and  Non-Polar Molecules .
http://www.school-for- champions.com/chemistry/polar_molecu les.htm#.Wemqf_m0Ndg.  diunduh:  20 oktober 2017.
Platzek,  H.  (1975). Preliminary  Solid  Rocket Motor Design Techniques . NWC Technical Memorandum 2953.
Prangili, S. (2013). Laporan Akhir Kegiatan poklit
Komposisi Dasar Tahun 2013.
Ramnarace,  J.  (2015). Rocket  Propellant
Technology . 1 st ed. Page Publishing, Inc. Smith,  Blaine  Templar.,  (2015). Remington Education:  Physical  Pharmacy  eBook 1 st ed.  ISBN  :  978  0  85711  252  1. http://www.pharmpress.com/files/docs /remington-education-physical- pharmacy-sample-chapter-3.pdf. diunduh: 27 oktober 2017.
Toft,  H.O.,  (2002). Voids  in  Solid  Propellants . Dansk Amator Raket Klub. http://dark.dk/documents/ technical_notes/voids.pdf
Varghese, T.L and Krishnamurthy, V.N., (2017).
The  Chemistry  and  Technology  of  Solid Rocket  Propellants  (A  Treatise  on  Solid Propellants) . 1 st ed. Allied Publishers PVT, LTD. Pustekroket, (2013). Laporan 2013, Pustekroket, LAPAN, Bogor.